105 



eilende Zonen, getrennt durch ein isotropes Band, wie an dem 

 Schliff |jO. Die äusserste Schicht war isotrop, da dieser 

 Krystall noch in einer Lösung von reinem Kalialaun sich ver- 

 größert hatte. Die Auslöschung trat in den Sektoren gleich- 

 zeitig ein, wenn die Randkanten, hier also die Combinations- 

 kanten von coOoo mit mit den Schwingungsrichtungen zu- 

 sammenfielen. In der Auslöschungslage sah man am Kern, 

 genau da, wo die beiden Würfelflächen sich befunden hatten, 

 einen doppeltbrechenden Streifen, und ferner in der zweiten 

 Zone an der Ecke, an der die Würfelfläche wieder auftrat, 

 einen hellen Strahl. Diese Verhältnisse werden deutlicher 

 nach Einschaltung des Gypsblättchens ; Fig. 6 stellt die Platte 

 in der Intensitätsstellung, Fig. 7 in der Auslöschungslage der 

 Hauptsektoren dar. Die Erscheinungen der ersteren Figur 

 sind analog denen der Fig. 5. In der Fig. 7 erkennt man 

 deutlich die erwähnten doppeltbrechenden Streifen an den 

 durch die Würfelflächen abgestumpften Ecken des Kernkry- 

 stalls ; die kleinere Elasticitätsaxe steht senkrecht zur Würfel- 

 kante, entsprechend der Zusammensetzung der ersten Zone 

 (Ammoniak — \- Eisen- Alaun). Das kleine dreiseitige, in der 

 Figur punktirte Feld war trüb durch zahlreiche Flüssigkeits- 

 einschlüsse, wohl eine Folge des an dieser Stelle schneller 

 vor sich gehenden Wachsthums. Die beiden andern, von den 

 beiden Enden entnommenen Schliffe zeigten keine besondern 

 Eigenthümlichkeiten ; der doppeltbrechende Streifen war an 

 dem einen Schliff kleiner, am andern ganz verschwunden, da 

 dieser mehr der Oberfläche entnommen war. 



Es zeigt sich auch in diesem Falle deutlich, dass das op- 

 tische Verhalten, d. h. das Zerfallen in Sektoren von der 

 Form der Krystalle durchaus abhängig ist; die Form aber 

 wechselt mit der Zusammensetzung der Lösung, und somit 

 ist das optische Verhalten in letzter Linie von der Zusammen- 

 setzung der Lösung abhängig. 



Andere Alaunumwachsungen verhielten sich ähnlich ; Fig. 8 

 stellt einen Krystall dar, dessen Kern Ammoniak — \- Eisen- 

 Alaun, dessen erste Hülle Ammoniak- + Kali -Alaun, und 

 dessen äussere Hülle wieder Ammoniak — \- Eisen-Alaun war. 

 Die letzte Zone erschien unter dem Polarisationsapparat im 

 Weiss der ersten Ordnung und gab daher mit dem Gyps- 



